— 405 — 
industriales que la formación de estas superficies pueda te- 
ner nada podemos decir por el momento; tampoco podemos 
describir con más detalle esta estructura superficial por ser 
el laboratorio de que nos hemos tenido que servir en nues- 
tros trabajos sumamente modesto, hasta el punto de carecer 
de un microscopio de pequeño aumento. La estructura cris- 
talina de las superficies del cobre atacadas con corriente 
alterna en cianuro potásico ha sido señalada, sin más deta- 
lles, por Max le Blanc y Schick (8). 
Resumen.—La consideración de todas las determinacio- 
nes expuestas nos conduce a las siguientes conclusiones: 
1.2 Elrendimiento decrece al crecer la frecuencia, según 
una curva aparentemente exponencial. 
2.” El rendimiento crece con la temperatura. 
3. El rendimiento crece con la concentración del elec- 
trólito de una manera poco sensible. Esta conclusión es 
"cierta solamente para frecuencias ni demasiado bajas ni muy 
altas. 
4.2 El rendimiento crece con la densidad de corriente. 
5.2 Cuando todas las circunstancias permanecen inva- 
riables, la cantidad de cobre pulverulento formado en los 
electrodos al crecer la frecuencia, disminuye al principio, 
pasa por un mínimo, crece y alcanza un valor máximo para 
volver a decrecer. 
6.2 La relación entre la cantidad media de cobre pulve- 
rulento obtenido para diferentes frecuencias, permaneciendo 
constantes la densidad de corriente, la temperatura y la con- 
centración, varía al variar estas últimas, de tal modo, que al 
aumentar el rendimiento, disminuye la cantidad de cobre 
pulverulento. 
7.2 Es posible obtener, mediante la corriente conmutada, 
pequeñas cantidades de cobre en un estado especial de te- 
nuidad, no descrito hasta ahora. 
8.2 La duración del período de reposo aumenta el ren- 
«dimiento. | 
